( 289 ) 



bain-marie dans Irois parties, huile de liu puriliee, une 

 partie gutta-percha. Quand la dissolution est complete, 

 laissezrefroidir cette preparation , qui devient gelatineuse. 

 An moment de broyer les conleurs avec cette preparation, 

 rendez-la fluide au point que vous jngerez convcnable en 

 y ajoutant a chaud une petite partie d'huile de I'm. 



II est a remarquer (jue celte composition reste fraiche 

 pendant plusieurs mois, el que son contact avec le mur la 

 fail secher au bout de trois jours. 



Avantages. Gette preparation permet de travail ler 

 pendant trois jours a la meme parliede pel n lure, et nous 

 donne ainsi le moyen de la terminer completement, avan- 

 lage que n'offre aucun aulre procede. La dessiccation se 

 fait, du reste, a volonte, en ajoutant de 1'huile siccative. 

 On employera sans danger, surtout a 1'interieur, toules 

 les couleurs dont on se sert pour la peinlure a 1'huile. 

 Lorsque la peinture est seche, on pent faire usage des 

 glacis, soit en inelant de 1'essence de terebenthine a la pre- 

 paration , soit en faisant dissoudre la gutta-percha dans 

 Tessence de terebenthine meme, ce qui se fait de la meme 

 maniere qu'avec 1'huile. 



Preparation du fond sur le mur. L'enduit de la pre- 

 miere couche se compose de chaux hydraulique eteinte a 

 Fair et bien tamisee. Elle est versee ensuite dans une cuve 

 que Ton remplit d'eau de pluie iiltree qui doit elre fre- 

 quemmcnt renouvelee. Tous les jours on a soin d'en lever 

 la croule qui apparait a la surface de 1'eau. 



Ce travail dure une quinzaine de jours. 



Ensuile on mele a la chaux du sable rude bien lave 

 et du gros gravier, ou de la cendre de houille, ou de la 

 brique pilee, dans la proportion de 1 parlie de chaux sur 

 2 de gravier, ou de sable, etc. 



